54 
E.  Kaiser,  Ueber  Yerwitterungserscheinuugen 
hin  zeigen  auch  noch  große  Teile  der  äußerlich  frischen  und 
der  Kern  der  zersetzten  Bausteine  noch  vorhandenes  dolo- 
niitisches  Bindemittel.  Eine  fleckenförmige  Verteilung  von 
Eisenhydrox}Td  ist  wohl  vorhanden,  aber  gewöhnlich  sehr  viel 
weniger  reichlich,  wie  bei  den  Gesteinen  in  der  Natur,  wes- 
halb die  Querfläche  der  angeschlagenen  Bausteine  sehr  viel 
heller  erscheint  wie  bei  den  natürlichen  G-esteinen.  Der 
gleiche  Vorgang  der  normalen  Verwitterung  ist  also  auch  im 
Bausteine  fortgeschritten. 
Die  Dünnschliffe  zeigen  wohl  eine  Lockerung  des  Gefüges, 
aber  sonst  dasselbe  Bild  wie  die  frischen  Gesteine,  das  Auf- 
treten der  Quarze  in  denselben  wechselnden  Strukturverhält- 
nissen, das  Auftreten  von  Kaolin,  Dolomit  und  Baryt  als  Binde- 
mittel. Nach  außen  hin  zeigen  auch  die  Dünnschliffe  eine  größere 
Auflösung  des  Dolomits.  Dieser  war  aber  auch  noch  nicht 
ganz  verschwunden  in  den  Gesteinen,  deren  Abschuppung 
(p.  44,  Taf.  II)  bereits  einen  hohen  Grad  erreicht  hatte. 
Die  gesamten  Umwandlungserscheinungen  waren  in  wesent- 
lichster Weise  durch  die  Fortführung  und  Umwandlung  des 
dolomitischen  Bindemittels  bedingt.  Das  zeigte  vor  allem  die 
chemische  Untersuchung. 
Zur  Deutung  des  Umwandlungsvorgangs  am  Cölner  Dome 
wurde  der  Kern  einer  äußerlich  umgewandelten  Säule,  die 
weiße  Zwischenschicht,  sowie  die  äußere  Schale  in  der  oben 
(p.  51 — 52)  angedeuteten  Weise  näher  untersucht: 
Der  Kern  einer  Säule  zeigte  zunächst  folgende  Zu- 
sammensetzung: 
1.  In  kochendem  Wasser  löslich  : 
CaO   0,2 
MgO   0,2 
S  03   0,2 
H20   0,6 
2.  In  heißer  Salzsäure  löslich: 
Ca  0   0,5 
MgO   0,5 
Fe2  03  .  .  .  .   0,2 
C02     ............  2,4 
3.  Weder  in  Wasser  noch  in  Säure  löslich : 
Si02   87,4  V 
Al2  Ö3  und  Spuren  Fe2  03    ■     8,8  / 
101,0 
